106 о. в. Bøggild. 



en udpræget Perlemorglans; i de to andre Retninger er Spalteligheden 

 derimod svag. Imidlertid bliver Spaltningsfladerne, selv den efter c, 

 mindre iøjnefaldende, end de ellers vilde være, paa Grund af Mineralets 

 overordentlig uregelmæssige indre Bygning; hvert Hovedindivid er sam- 

 mensat af en Mængde Smaapartier i omtrent parallel Sammenvoksning, 

 saa at Spaltningsfladerne bliver i høj Grad facetterede; dog kan Spalt- 

 ningsfladerne efter c være ret fuldkomment plane i en Udstrækning af 

 nogle faa Millimeter. Paa saadanne Stykker bliver da ogsaa de andre 

 Spaltningsflader nogenlunde synlige, men de er dog altid stærkt afbrudte. 

 For Maalingens Skyld har jeg polarstillet udvalgte Spaltningsstykker 

 efter c og har da fundet: 



p (m) - 70°21' (69°20'— 70°45') 

 p (M) = 71°30' (70°55'— 71°50') 

 <p (ru) — <p{M) = 97°23' (96°31'— 98°50') 

 eller, hvad der vil sige det samme: 



c:m = Ж21' c : M = 71°30' m:M = 90°28' 

 Der kan i enkelte Tilfælde være Mulighed for at forveksle m og M, 

 da Værdierne for dem grænser nær til hinanden, og den almindelige 



Tvillingdannelse efter (010} kan bringe dem 

 til at bytte Plads; dog kan de nogenlunde 

 skelnes fra hinanden, ikke alene ved at Vin- 

 kelen mellem c og m er mindre end den mellem 

 c og M, men ogsaa ved at Spalteligheden efter 

 m er kendeligt kraftigere end efter M, saa at 

 den førstnævnte Flade gennemgaaende giver 

 bedre Reflekser. Det vilde dog næppe være 

 muligt sikkert at konstatere Mineralets 

 Fjg. 1. Ussingit; Spalte- Henhøren til det trikline System uden ved 

 lighedsskema. jjjggjp ^f ^^ optiske Forhold. 



Glansen er Glasglans, paa {001} svag Perlemorglans; Farven er 

 violetrød i forskellige Nuancer, fra næsten helt hvid til temmelig mørk; 

 den minder ofte en hel Del om den Farve, som Sodaliten fra samme 

 Forekomst er i Besiddelse af, naar den første Gang kommer frem for 

 Lyset; men mens Sodaliten fuldstændig mister den røde Farve efter en 

 kortere Tids Udsættelse for Dagslyset i), synes Ussingiten at være fuld- 

 stændig holdbar. Paa Yderfladerne af Stenene er den vel nok noget 

 lysere end i de indre Partier af dem; men dette Forhold kan vistnok 

 lige saa godt bero paa en Forvitring eller Udvaskning som paa Ind- 

 virkning af Lyset. Der er ingen kendelig Pleokroisme. Vægtfylden af 

 det ganske rene Materiale er 2,495; Haardheden er mellem 6 og 7. 



^) Her skal dog bemærkes, at Museet er i Besiddelse af et enkelt Stykke 

 grønlandsk Sodalit af en holdbar, smukt rosenrød Farve. Sodaliten findes sam- 

 men med Analcim og Natrolit; det rødfarvede Parti strækker sig kun ca. 1 cm 

 til alle Sider, og i den øvrige Del af Stykket er Sodaliten som sædvanlig, naar 

 den har været udsat for Lyset, farveløs. 



